SÉANCE DU 27 AVRIL jgo3. lOOI 



de la cémentation, mais on ne possède que très peu de données quantitatives 

 précises relatives aux particularités de ce phénomène. Il est très important, 

 en particulier, de savoir si la cémentation est limitée, dans des conditions 

 données, à une certaine teneur en carbone du métal. Les seules données 

 d'ensemble que l'on possède sur ce sujet se trouvent dans un Mémoire de 

 Mannesmann qui donne une courbe indiquant la teneur en carbone qui 

 limite, à différentes températures, la cémentation du fer. Les procédés suivis 

 pour déterminer cette courbe ne sont pas décrits et les températures y sont 

 manifestement inexactes, la température de fusion du fer étant prise égale 

 à 2000°. 



» Au cours de recherches sur la cémentation, nous avons effectué de 

 nombreux essais en vue de déterminer la limite de la cémentation dans 

 diverses conditions. 



» Les céments examinés étaient : le graphite, le charbon de bois, calciné 

 ou frais, pur ou mélangé de carbonates alcalino-terreux, le noir animal, 

 le gaz d'éclairage, l'oxyde de carbone, le cyanogène, le cyanure de potas- 

 sium. De l'acier doux, sous forme de limaille, de copeaux ou de fils de 

 plus ou moins grand diamètre, était chauffé pendant des temps variables 

 au moyen de fours électriques, dont un pyromètre Le Chatelier permettait 

 de suivre la température. 



» L'ensemble de ces essais, dont le détail ne saurait trouver place ici, 

 conduit à conclure que, quel que soit le cément employé, quelle que soit 

 la température, la cémentation n'est pas limitée par la solubilité du car- 

 bone dans le fer. 



» Lorsque le métal soumis à l'expérience est saturé de carbone, ce qui 

 arrive au bout d'un temps qui est fonction des dimensions de l'échantillon, 

 de la nature du cément (lequel fournit plus ou moins de carbone par unité 

 de temps) et de la température (dont l'élévation augmente la vitesse de 

 diffusion du carbone), il peut se séparer, en certains points du métal, des 

 cristaux de cémentite ou carbure de fer, qui se développent graduellement 

 par suite des oscillations inévitables de la température maintenue physi- 

 quement constante. 



» On peut donc, alors que la solubilité du carbone dans le fer corres- 

 pond à une teneur très fiiible, transformer intégralement le métal en car- 

 bure de fer contenant 6,67 pour 100 de carbone, de même qu'une quan- 

 tité limitée d'eau, maintenue à température constante en présence d'un 

 excès de sulfate de calcium anhydre, peut se transformer intégralement en 

 sulfate de calcium hydraté, 



C. R., 1903, i" Semestre. (T. CXXXVI, N' 17.) • 3o 



